— 329 — 



« Si è veduto nello studio della solidificazione delle leghe di Pb e Sn, 

 ch'essa si manifesta in modo piuttosto complicato: per poter stabilire come 

 varia la densità di esse, a temperature vicinissime a quella della loro fusione, 

 sarebbe necessario uno studio eseguito con metodi diversi da quello che ab- 

 biamo adoperato. I risultati registrati più sopra non possono dare che una 

 misura approssimata della variazione di volume subita dalle leghe di Pb e Sn 

 all'atto della fusione. 



« Il solo valore certo, è quello che si riferisce alla Pb Sn 3 , che si man- 

 tiene perfettamente liquida sino alla sua temperatura di fusione. 



Dilatazione delle leghe fuse. 



« I risultati delle attuali ricerche per ciò che si riferisce alla dilata- 

 zione delle leghe fuse di Pb e Sn, sono espressi in modo evidente dalle curve 

 delle densità. In esse troviamo comprovata la ipotesi del Wiedemann che 

 nella fusione delle leghe si ha cioè un fenomeno complicato di soluzione. 



« Il Wiedemann stesso ha voluto appoggiare la sua supposizione con 

 uno studio delle leghe di Pb e Bi; ma con esso si è accontentato di arri- 

 vare a delle conclusioni generali, partendo dal principio che nello studio delle 

 leghe sia difficile ottenere risultati costanti. 



e Le attuali esperienze sulle leghe di Pb e Sn ci permettono di assi- 

 curare, che i risultati ottenuti di volta in volta per le densità delle singole 

 leghe, anche alle temperature alle quali non sono completamente liquide, sono 

 concordantissimi. Naturalmente, col metodo usato, abbiamo dovuto arrestarci 

 nella ricerca a quella temperatura, alla quale le singole leghe diventano pa- 

 stose. L'incostanza dei risultati si ha solo nelle variazioni di volume che si 

 manifestano nelle leghe, dopo la completa loro solidificazione. 



« Nella seguente tabella poniamo i valori della temperatura di fusione r 

 trovata per le cinque leghe studiate; la temperatura t 7 alla quale alcune 

 leghe fuse mostrano nel raffreddarsi un rallentamento ; la temperatura r\ alla 

 quale la lega chimica Pb Sn 3 mostra di essere satura dell'eccesso di metallo, 

 che ad essa è aggiunto per formare le altre leghe; ed infine le densità di 

 queste alla temperatura stessa 





X 



z' 





D'<r 



Pb Sn 



Ì81°8 



o 



245,5 



0 



252 



8,976 



Pb Sn 2 



182,3 





226 



8,368 



Pb Sn 3 



182,9 









Pb Sm 



183,3 



188,3 







Pb Sn 12 



181,0 



210,2 



219 



7,318 



